Porzellan 



1UG1 



auBerst bestandige Glasurscliicht. die eine 

 von kaum einem anderen Material erreiehte 

 Oberflachenisolation gewiihrleistet. Von 

 groBem Werte ist auch die mechanische 

 Festi|keit der Porzellanisolatoren, die eine 

 zieinlich starke Zug- und Druekbelastung 

 erlaubt. Die Priifung von Hochspannungs- 

 isolatoren erstreckt sich daher im wesentlichen 

 aut Ermittelung der Durchschlagsfestigkeit, 

 des Auftretens von Randentladungen bei 

 Regen und der mechanischen Festigkeit. 



Auf die verschiedenen, zum Teil sehi- sinn- 

 reichen Konstruktionen der Hochspannungs- 

 isolatoren und cleren Prufung kanii hier nicht 

 naher eingegangen werden. 



AuBer zn den eigentlichen Isolatoren 

 werden Porzellanteile an einzelnen elektrisc.hen 

 Apparaten und Anlagen init Vnrt.eil dort 

 verwendet, wo ein billiges Konstruktions- 

 material von groBer Isolationsfahigkeit er- 

 wiinscht ist. 



5. Andere keramische Erzeugnisse. Im 

 AnschluB an das Porzellan sullen hier kurz 

 einige andere keramische Produkte, die fiir 

 Wissenscliaft und Technik von Bedeutung 

 sind, besprochen werden. 



5 a) Steinzeug. Steiuzeug besitzt einen 

 dichten, wasserundurchlassigen, sehr harten, 

 nil-lit durchschemenden, meist blaugrau, gclb- 

 lich oiler braunlich gefarbten Schcrben, der 

 mit einer Salz- oder Erdglasur iiberzogen ist. 

 Die Brenntemperatur sclnvankt ct\va zwischen 

 Segerkegel 4 und 10 (~ 1200 bis 1300 C). 

 Als Rohmaterial werden friih diehtbrennende, 

 plastische, feuerfeste Tone verwendet. Gutes 

 Steinzeug ahnelt in seinen Kigensc-hai'ten (bis 

 aut' die Farbe) dem Porzellan und kann daher 

 lulu fig dasselbe ersetzen, besonders wenn es 

 sich um technische Gegenstande gro'Berer 

 DiiniMisioiien handelt, dereu Ausfuhrung in 

 dem weniger plastischen Porzellan schwieriger 

 und vor allem wesentlich teurer ware. 



Sb) Steingut. Der Steingutscherben 

 ist im Gegensatz znm Steinzeug von weiBer 

 Farbe, infolge seines hohen Quarzgehaltes 

 stark poros und fiir die meisten Zwecke mit 

 einer verhaltnismaBig leicht schmelzenden, 

 gewohnlich bleihaltigen Glasur iiberzogen. 

 Der porose Scherben und die leicht angreif- 

 bare Glasur erlaubeu keine technische Ver- 

 wendung dieser Waren. Unglasiertes Stein- 

 gut kann infolge seiner Porositat zum Trock- 

 nen feuchter Niederschlage u. dgl. dienen. 

 Aehnlich dem Steingut in Zusammen- ' 

 setzung und Herstellung sind die zu Filtern 

 und Diaphragmen benutzteii porosen Massen, 

 deren Porositat meist ebenfalls auf ihreni 

 hohen Quarzgehalt beruht. Von derartigen 

 Massen sei hier nur die Pukallsche erwiinnt. 

 Dem Porzellan nahestehend ist das Por- 

 zellansteingut, welches infolge groBeren Feld- 

 spatgehaltes fast dicht ist, eine schwer- 



schmelzbare Glasur besitzt und zu Bade- 

 wannen, Waschbecken und ahnlichem ver- 

 wendet winl. 



Sc) Feuerfeste Produkte. a) Scha- 

 mottewaren. Die Schamottewaren werden 

 aus plastischen, feuerfesten Tonen und bei 

 holier Temperatur vorgebranntem Ton 

 (,,Sc-hamotte") hergestellt. Die Schamotte 

 wird in Kornern von versehiedener GriiBe 

 zugesetzt, wodurch die Massen beim Brennen 

 weniger sehwinden und widerstandsfahiger 

 gegen Temperaturwechsel werden. Die 

 Feuerfestigkeit der ilblichen Schamotte- 

 massen kommt der der Segerkegel 27 bis 35 

 (ca. 1600 bis 1770 C) gleich. Erne besonders 

 feuerfeste Schamottemasse ( = Segerkegel 37) 

 ist die sogenannte F -Schamotte der Ber- 

 liner Porzellanmanufaktur, die sich beson- 

 ders zur Aiifertigung von Teilen von elek- 

 trischen Oefen und zu Tiegeln gut bewiihrt 

 hat. 



Schamottewaren sind stets poros; je 



geringer die Porositat und je holier die 



Brenntemperatur bei der Herstellun.u, desto 



widerstandsfahiger sind sic ncgcn die Ein- 



wirkung geschmolzener Glaserund Schlacken, 



aber auch um so empfindlicher gegen pliitz- 



liche Erhitzung. Bei holier Temperatur 



i werden alle Schamottemassen in schwacherem 



! oder starkerem MaBe elektrisch leitend. 



Bei der Verwendung von Schamotte- 

 massen, sowie anderer Tonerde und Iviesel- 

 saure enthaltender Massen bei hoheren Tem- 

 peraturen ist eine direkte Beriihrung mit 

 I Kalk, Magnesia und anderen Metalloxyden 

 zu vermeiden, da die meisten derselben ver- 

 haltm'smaBig niedrig schmelzende Alumo- 

 silikate bihlcn. 



/i) Tonerde und tonerdereiche Mas- 

 seu. Reine Tonerde (A1 2 0^) wird wegen ihrer 

 schlechten Verarbeitungsfahigkeit nur in 

 beschranktem MaBe zu kleineren Laborato- 

 riumsgeraten fiir hohe Temperaturen ver- 

 wendet. Der Schmelzpunkt der stark porosen 

 Tonerdegegenstande liegt bei etwa 2000 C 

 (= Segerkegel 42 1. 



Hiiufiger ist die Verwendung unreinerer 

 Tonerde und tonerdereicher Massen; beson- 

 ders dienen die nach verschiedenen Verfahren 

 hergestellten und mit den verschiedensten 

 Namen (Diamaiitin, Dynamidon, Alundum, 

 kiinstlicher Korund) belegten, unreineren, 

 meist eisenhaltigen Tonerdevarietaten in 

 Verbindung mit Ton oder Kaolin zur Her- 

 stellung hochfeuerfester Tiegel, Rohre, Ofen- 

 ausfiitterungen u. dgl. In feuerfeste Steine 

 wird auch ofters zur Erhohung des Tonerde- 

 gehaltes und somit der Schwerschmelzbarkeit 

 Beauxit in gebranntem Zustande eingefiihrt 

 (Beauxitziegel). 



Als tonerdereiche, sehr schwerschmelzbare 

 (= Segerkegel 38) Masse, die in gro'Cereni 

 Umfange zu Pyrometerschutzrohren, Heiz- 



